(1919 ) 
Les analyses antérieurement faites de la confolensite et de la montmoril- 
lonite se rapprochent de la précédente; celle de la cimolite donne un peu 
plus de silice. Leur composition peut être représentée par la formule 
4Si0?, AO, HO, Aq. 
» Le premier groupe, celui des Aalloysites, est de beaucoup le plus im- 
portant; il comprend la totalité des argiles sédimentaires et la majeure par- 
tie des argiles chimiques. Les premières sont formées, d’après les travaux 
de M. Schlæsing, par un‘mélange de quartz, de silicate d’alumine cristallisé 
et d'argile colloïdale. Elles sont trop complexes pour que l’on puisse dé- 
duire aucune conséquence de leur analyse chimique brute. Les argiles 
chimiques se rencontrent, au contraire, souvent à un très grand état de 
pureté, reconnaissable à leur blancheur, à leur infusibilité, à l’homogé- 
néité et à la finesse de leur grain. Elles présentent alors une composition 
très régulière, représentée par la formule 2Si0?, A1?0*, 2HO, Aq, comme 
le montrent les analyses suivantes faites sur des échantillons triés avec 
soin, qui m’avaient servi pour mes essais par calcination. La matière avait 
été préalablement chauffée à 250° pour chasser l’eau hygrométrique. Les 
provenances étaient les suivantes : 
» 1, Angleur. 2, Huelgoat. 3, Miglos. 4, Breteuil. 5, Laumède. 6, Eifel. 
7, Russie. 
T- eue à d: 5. D 6. €: Calculé. 
HO neue 46,3 47,9 46,3 48,3 48,7 46,6. 47,4 46,4 
AO A à 39;9- 98 38,7: 30,60 30,9: 3959 38,8 39,7 
PR Tr, LÉO ASE Th 14,3 13,6 13 14 13,9 
100,1 100,2 99,0 98,2 98,8 98,9 100,2 100,0 
Eau hygrométrique .. 8,5 DE. OSEI 4 3,9 7 
» L'eau se divise très nettement en deux parties : l’une part à 150° après 
vingt-quatre heures de chauffe ou à 250° en un quart d'heure; l’autre ne 
commence à s’en aller qu’au-dessus de /400°. La proportion de celle-ci est 
toujours très exactement de 2“ pour 1% d’alumine. Le rapport de la silice 
et de l’alumine, qui dans la grande majorité des cas est celui qui est donné 
dans les analyses ci-dessus, s'écarte dans quelques cas de sa valeur nor- 
male par suite du mélange de silice ou d’alumine libre. Je citerai d’abord les 
bauxites siliceuses; la bauxite blanche de Brignoles, sur laquelle ont porté 
mes expériences, renferme un peu moins de 1“ de silice pour 11 d’alumine. 
La présence d’alumine libre dans ce produit ne saurait faire aucun doute. 
Par contre, les analyses du savon de Plombières donnent une quantité de 
195 
C. R., 1887, 1 Semgstre. (T. CIV, N° 29.) 
